Untersuchungen über die Holzsubstanz. 273 



'o 



schmelzbarem Glase ausgekleidet war und in einem eisernen 

 Heizmantel befestigt wurde. Die Luft wurde, nachdem der 

 Apparat verschraubt war, durch das Sicherheitsventil abge- 

 zogen und dieses sodann geschlossen. Als Heizmaterial diente 

 dickflüssiges Mineralöl (Schmelzpunkt 350°) und die Erhitzung 

 geschah durch am Heizmantel senkrecht befestigte parallele 

 Reihenbrenner. Der Gang der Operation war im wesentlichen 

 derselbe wie früher. 



Sehr gute Resultate erzielte ich in einem Falle bei Anwen- 

 dung eines Verfahrens, welches in der Technik zur Gewinnung 

 von Zellulose benützt wird^ und das ich für meine Zwecke ent- 

 sprechend modifizierte. Es wird dabei nämlich der Wirkung von 

 Wärme und Druck noch die des elektrischen Stromes hinzuge- 

 fügt; auf dem Boden einer starkwandigen Glaswanne aus Jenaer 

 Glas wurde die positive Elektrode angeordnet. Diese besteht aus 

 einem porösen Gefäße, hergestellt aus einem Holzrahmen, über 

 den mit Leinwandstreifen ein mittelstarker Filz gespannt ist; in 

 diesem porösen Gefäße ruht eine 1 m^n starke Bleiplatte, von 

 der ein mit Guttapercha isolierter Bleistreifen ausgeht, der in 

 die Wand der Wanne eingeschmolzen und sodann durch eine 

 Klemmschraube mit dem Draht einer elektrischen Leitung ver- 

 bunden ist. Auf die positive Elektrode wird der von Wasser völlig 

 durchtränkte Holzbrei geschichtet und sodann mit der nega- 

 tiven ebenso adjustierten Bleielektrode bedeckt, die ihrerseits 

 mit dem anderen Pol der Leitung in Verbindung steht. Über 

 der positiven Elektrode besitzt die Wanne eine Öffnung, die 

 zur Verbindung mit dem Ableitungsrohr eines Dampfüber- 

 hitzers dnent. Die Wanne wird nun durch einen mit Asbest ein- 

 gedichteten Deckel geschlossen, der Wasserdampf eingeleitet 

 und gleichzeitig von unten ganz mäßig erwärmt. Das Sicher- 

 heitsventil war auf 5 Atmosphären gestellt. Nun wurde der 

 elektrische Strom durchgeschickt und in der Weise reguliert, 

 daß die Stromstärke auf 500^ Holzbrei + Wasser bei 110 Volt 

 zirka i/io Ampere betrug. Durch die Wirkung des Stromes an 



1 D. R. Pat. Nr. 124919 A. Berget 1901; D. R. Fat. Nr. 128831 J. R. 

 Desmarest; Comptes rendus T. 133, p. 745, H. Lecomte, Bibliotheque des 

 actualites industrielles Nr. 81. 



